Ueber das System CaC0 3 — NaAlSi0 4 etc. 



53 



Schliffen nicht mehr das sonst für ihn charakteristische wasser- 

 klare Aussehen, sondern erscheint durch unzählige staubartige 

 Interpositionen infolge des Beugungseffektes an diesen sehr 

 kleinen Elementen von eigentümlich gelblichbrauner Färbung. 

 Im Pulverpräparat ließen sich als Kristallarten viel Nephelin, 

 wenig Cancrinit und noch weniger Glas und Calcit nach- 

 weisen. 



Eine sehr merkwürdige Struktur zeigt der Schmelzkegel 

 von dem Versuche No. 5. Der hier ausgeschiedene Cancrinit 

 ist zweifellos primär kristallisiert. Die Gleichgewichte in 

 den Schmelzen der nephelinreichen Mischungen stellen sich 

 entschieden langsamer ein als auf der Seite der CaC0 3 -reichen, 

 es kommt also bereits die silikatische Natur bei ihnen zum 

 Ausdruck ; das Kristallisationsvermögen ist geringer als bei 

 den anderen, und es erweist sich, daß sogar noch nicht um- 

 gesetzte Reste von Nephelin im Dünnschliffbilde auftreten 

 können. Die Schwierigkeit der Druckversuche verbietet leider 

 noch vorläufig eine längere, über viele Stunden ausgedehnte 

 Wärmebehandlung der Ofenbeschickungen unter den hohen 

 Gasdrucken, so daß es Verf. noch nicht möglich gewesen ist, 

 durch eine lange Exposition alle Ungleichgewichte zu beheben. 

 Infolgedessen ist in dem vorliegenden Falle neben reichlich 

 Cancrinit und Calcit immer noch etwas nicht ganz umgesetzter 

 Nephelin zu beobachten. Ein großer Nachteil der gegen- 

 wärtigen Apparatur ist es auch, daß für genügende Durch- 

 mischung der Schmelzen nicht gesorgt werden kann. 



In dem Zustandsdiagramm Fig. 1 ist die von N. L. Bowen 

 untersuchte Umwandlung des Nephelins in Carnegieit (a- 

 NaAlSiOJ nicht berücksichtigt, weil die nach jenem Autor 

 bei 1248° einsetzende Umwandlungsreaktion weder auf den 

 hier untersuchten Erhitzungskurven sich äußerte, noch auch 

 der trikline Carnegieit in den Schmelzen beobachtet worden 

 ist. Dieses Ergebnis ist indessen nicht besonders auffällig, 

 wenn wir bedenken, wie kurz nur die Schmelzung bei den 

 Druckversuchen andauerte, für die Entwicklung der immerhin 

 trägen Umwandlungsreaktion also die Expositionszeit auf die 

 für dieselbe günstigste Temperatur nicht ausgereicht hat. 

 Neben dem erheblichen Wärmeeffekt des Cancrinitzerfalls bei 

 1253° wäre auch die Carnegieit-Umwandlung schwerlich zu 



